APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 295 



on peut donc trouver deux catégories d'alliages suscep- 

 tibles de résoudre la question, 



La méthode même employée dans l'étude de ces 

 curieuses propriétés dispense d'autres explications d'or- 

 dre théorique; et, au point de vue pratique, il suffira 

 de faire remarquer que, le deuxième coefficient de la 

 formule de variation étant important dans les alliages 

 contenant environ 28 7o de nickel, les spiraux faits 

 avec cet alliage, tout en étant susceptibles d'annuler 

 en moyenne l'action de la température sur la marche 

 des montres, imposeront une erreur secondaire impor- 

 tante. Pour les alliages de la seconde catégorie, et qui, 

 pour une teneur de 45 "/„ environ, donneraient la 

 deuxième solution, ils seraient beaucoup plus avanta- 

 geux à ce dernier point de vue. Mais, lorsqu'ils ont été 

 portés aux températures qu'exige la fabrication des spi- 

 raux, leur limite élastique se trouve considérablement 

 abaissée, de telle sorte que les spiraux deviennent peu 

 maniables. 



Cet abaissement de la limite élastique semble avoir 

 très peu d'influence sur les marches, car les flexions de 

 la lame d'un spiral oscillant sont assez faibles pour que 

 la limite soit loin d'être atteinte. Mais c'est plutôt dans 

 les manipulations qu'impose la mise en place du spiral 

 qu'une insuffisante élasticité pourra être nuisible. Or, 

 si l'on déforme le spiral, l'isochronisme des oscillations 

 et la marche aux positions s'en ressentent immédiate- 

 ment. 



Plusieurs chronomètres ont cependant été réglés 

 avec des spiraux de cette catégorie, et ont donné des 

 marches très satisfaisantes; ce résultat est dû, sans 

 aucun doute, à la grande habileté mise par M. Paul 



